## Pengendalian Laju Korosi Baja Aisi 1018 Dalam Medium Korosif NaCl 3% Menggunakan Inhibitor Ekstrak Daun Ketapang ( Terminalia catappa L.)
Ulfa Nurini (a)* , Ediman Ginting Suka (b) dan Roniyus Marjunus
Jurusan Fisika, Universitas Lampung,Bandar Lampung, Indonesia, 35141
Article Information Abstract Article history: Received December 9th, 2021
Received in revised form January 9th, 2022 Accepted February 19th, 2022
Keywords: corrosion , AISI 1018 , ketapang leaf extract , corrosion rate, inhibitor
This study aims to determine the efficiency of ketapang leaf extract (Terminalia catappa L.) on 1018 AISI steel with the given treatment. Specifically, the purpose of  this  study  was  to  determine  the  effect  of  adding  inhibitor  concentration  of ketapang  leaf  extract  (Terminalia  catappa  L.)  in  3%  NaCl  corrosive  medium  on the corrosion rate of AISI 1018 steel. To determine the corrosion rate, a weight reduction method was used with the highest inhibitor efficiency value of 69,95%. The results of X-Ray Diffraction (XRD) showed that the phase formed was pure Fe.  The  results  of  Scanning  Electron  Microscopy  (SEM)  show  the  presence  of lumps on the steel surface of various sizes  which  are  the product of corrosion. This is reinforced by the results of Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) which shows that the more lumps on the steel surface, the less Fe is left. Informasi Artikel Abstrak Proses artikel: Diterima 9 Desember 2021 Diterima dan direvisi dari 9
Januari 2022
Accepted 19 Februari 2022
Kata kunci: Korosi, AISI 1018, Ekstrak daun ketapang, Inhibitor
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  efisiensi  dari  ekstrak  daun ketapang (terminalia catappa l. ) pada baja AISI 1018 dengan perlakuan yang diberikan.  Secara  spesifik  tujuan  penelitian  ini  yaitu  mengetahui  pengaruh penambahan  konsentrasi  inhibitor  ekstrak  daun  ketapang (Terminalia catappa L. ) dalam  medium  korosif  NaCl  3%  terhadap  laju  korosi  pada  baja AISI  1018.  Untuk  mengetahui  laju  korosi,  dilakukan  metode  pengurangan berat  dengan  nilai  efisiensi  inhibitor  tertinggi  sebesar  69,95%.  Hasil X-Ray Diffraction (XRD) memperlihatkan bahwa fasa yang terbentuk merupakan fasa Fe murni. Hasil Scanning Electron Microscopy (SEM) memperlihatkan adanya gumpalan  pada  permukaan  baja  dengan  berbagai  ukuran  yang  merupakan produk hasil korosi. Hal ini diperkuat dengan adanya hasil Energy Dispersive Spectroscopy (EDS)  yang  memperlihatkan  bahwa  semakin  banyaknya gumpalan pada permukaan baja menyisakan unsur Fe yang semakin sedikit.

## 1. Pendahuluan
Pembangunan dunia industri di Indonesia saat ini sangatlah pesat, penggunaan berbagai bahan logam telah banyak  digunakan,  seperti  besi,  baja,  alumunium,  perak,  dan  lain-lain.  Logam-logam  tersebut  digunakan  baik sebagai bahan dasar utama dalam pembuatan infrastruktur industri itu sendiri maupun pada bidang konstruksi. Salah  satu  material  yang  sering  dijumpai  sebagai  bahan  bangunan  serta  banyak  digunakan  dalam  dunia konstruksi ialah baja. Baja merupakan paduan dari besi dan karbon dengan sedikit tambahan unsur lain seperti mangan,  silika,  krom,  malidbat  dan  nikel  logam  yang  keras.  Paduan-paduan  tertentu  yang  terdapat  pada  baja bertujuan  untuk  mendapatkan  sifat-sifat  yang  diinginkan  (Soeharto,  1995).  Baja  dengan  unsur  paduan  utama karbon,  sering  dinamakan  baja  karbon.  Baja  jenis  ini  dibedakan  menjadi  tiga,  yaitu  baja  karbon  rendah,  baja karbon medium dan baja karbon tinggi (Nanulaitta dan Lillipaly, 2012).
Baja AISI 1018 merupakan salah satu jenis baja karbon rendah, dimana unsur prosentase karbonnya di bawah 0,25% sedangkan unsur pembentuk lainnya seperti Mn tidak lebih dari 0,8%, Si tidak lebih dari 0,5%, demikian pula unsur Cu tidak lebih dari 0,6%. Sifat yang dimiliki baja karbon ini ialah kekerasannya relatif rendah (Amsted, 1993). Aplikasi  baja  karbon  AISI  1018  dalam  bidang  manufaktur  ialah  untuk  pipa  fluida  tekanan  rendah  dan sedang,  pipa  boiler,  serta  sistem  saluran  pipa uap  panas pada PLTP  atau  PLTU.  Seiring  waktu penggunaannya, baja karbon ini akan mengalami degradasi atau kerusakan akibat korosi, terutama pada suhu tinggi.

## JOURNAL OF ENERGY, MATERIAL, AND INSTRUMENTATION TECHNOLOGY
Journal Webpage https://jemit.fmipa.unila.ac.id/
Journal of Energy, Material, and Instrumentation Technology, Vol 3. No. 1, 2022
Korosi  adalah  penurunan  sifat  suatu  logam  akibat  reaksi  kimia  antara  paduan  logam  atau  logam  dengan lingkungannya  (Jones,  1992).  Korosi dapat  pula  diartikan  sebagai  kerusakan  atau  keausan  dari  material  akibat terjadinya reaksi dengan lingkungan yang didukung oleh faktor-faktor tertentu, korosi merupakan permasalahan serius  dalam  industri  besar  yang  banyak  menarik  perhatian  para  peneliti. Proses  terjadinya  korosi  pada  logam tidak dapat dihentikan, namun hanya bisa dikendalikan atau diperlambat lajunya sehingga memperlambat proses perusakannya,  salah  satu  diantaranya  adalah  dengan  pelapisan  pada  permukaan  logam,  perlindungan  katodik, penambahan  inhibitor  korosi  dan  lain-lain.  Sejauh  ini  penggunaan  inhibitor  merupakan  salah  satu  cara  yang paling  efektif  untuk  mencegah  korosi,  karena  biayanya  yang  relatif  murah  dan  prosesnya  yang  sederhana (Hermawan, 2007).
Inhibitor korosi adalah suatu zat yang bila ditambahkan ke dalam suatu lingkungan, dapat menurunkan laju penyerangan  korosi  lingkungan  terhadap  suatu  logam.  Inhibitor  dapat  dianggap  merupakan  katalisator  yang memperlambat ( retarding catalyst ). Jenis-jenis inhibitor menurut bahan dasarnya dapat dibagi dua yaitu inhibitor organik  dan  inhibitor  anorganik  (Wahyuni  dkk.,  2013).  Inhibitor  anorganik  menggunakan  senyawa  anorganik seperti nitrit, kromat, fosfat, dan urea. Senyawa tersebut merupakan bahan kimia yang berbahaya, mahal, tidak ramah lingkungan, karena sifat racunnya dapat menyebabkan kerusakan sementara atau permanen pada sistem organ tubuh mahluk hidup seperti gangguan pada ginjal, hati dan juga sistem enzim. Sedangkan senyawa organik yang digunakan adalah senyawa yang mengadung atom N, O, P, S dan atom-atom lain yang memiliki pasangan elektron bebas sehingga mampu membentuk senyawa kompleks dengan logam. Syarat-syarat inhibitor korosi yang baik  harus  murah,  tidak  beracun,  aman  bagi  lingkungan,  dan  tersedia  di  alam  (Hermawan,  2007).  Inhibitor organik  yaitu  inhibitor  yang  berasal  dari  bagian  tumbuhan  yang  mengandung  tanin.  Tanin  memiliki  potensi sebagai  inhibitor  korosi  logam  karena  selain  sifatnya  yang  dapat  membentuk  senyawa  kompleks  dengan  logam juga merupakan senyawa organik ramah lingkungan. Senyawa tanin dapat membentuk senyawa kompleks dengan Fe(II) di permukaan besi sehingga laju korosi besi mengalami penurunan (Favre, 1993). Tanin merupakan senyawa polifenol dari kelompok flavonoid dengan berat molekul tinggi yang ditemukan pada famili tanaman tingkat tinggi, salah  satunya  adalah  tanaman  ketapang  ( Terminalia  catappa L.).  Tumbuhan  ketapang  merupakan  tumbuhan tropis yang banyak ditemui di Indonesia. Tumbuhan ketapang diketahui mengandung berbagai macam senyawa kimia, diantaranya senyawa tanin, flavonoid, triterpenoid, alkaloid, steroid dan asam lemak. Tumbuhan bermarga terminalia  ini  memiliki  kandungan  tanin  terhidrolisis  dengan  konsentrasi  tinggi  pada  daunnya  (Howell  2004). Tanin yang terkandung dalam daun ketapang sebanyak 10,57 mg/g (Annegowda et al., 2010) sehingga diharapkan daun ketapang dapat berfungsi sebagai inhibitor korosi.
Pada penelitian ini digunakan baja AISI 1018 yang direndam dalam medium korosif  NaCl 3% pada konsentrasi inhibitor  0%,  2%,  4%,  6%,  8%,  dan  10%  menggunakan  waktu  perendaman  selama  6  hari  dengan  pengulangan sebanyak  tiga  kali  tiap  sampel.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  penambahan  konsentrasi inhibitor ekstrak daun ketapang (Terminalia catappa L. ) dalam medium korosif NaCl 3% terhadap laju korosi pada baja AISI 1018 dan mengetahui efisiensi dari ekstrak daun ketapang (Terminalia catappa L. ) pada baja AISI 1018 dengan  perlakuan  yang  diberikan.. Sampel  baja  hasil  korosi  akan  dikarakterisasi  dengan Scanning Electron Microscopy (SEM)  untuk  melihat  struktur  mikro, Energy  Dispersive  Spectroscopy (EDS)  untuk  melihat  produk- produk  korosi  yang  terjadi,  dan X-Ray  Diffraction (XRD)  untuk  melihat  fasa  pada  baja.  Serta  menentukan  laju korosi menggunakan metode kehilangan berat.

## 2.  Metodelogi Penelitian
Alat  dan  bahan  yang  digunakan  pada  penelitian  tugas  akhir  ini  adalah  gelas  kimia,  gelas  ukur,  labu  takar, botol  sampel,  spatula,  pipet  tetes,  corong,  aluminium  foil,  jangka  sorong,  benang  nilon,  neraca  digital, rotary vacuum evaporator , alat pemotong baja, kertas amplas 400 grid, 800 grid, 2000 grid, kertas saring, blender , X-Ray Diffraction (XRD), Scanning  Electron  Microscopy (SEM)  dilengkapi Energy  Dispersive  Spectroscopy (EDS),  ekstrak daun ketapang, baja AISI 1018, NaCl 3%, etanol 70%, aquades, dan aseton.

## 2.1 Pembuatan Larutan Inhibitor dengan Daun Ketapang
Daun  ketapang  sebanyak  4000  gram  dikeringkan  dalam  suhu  kamar  selama  20  hari  untuk  menghilangkan kadar  air.  Daun  ketapang  yang  telah  kering  kemudian  dihaluskan  dengan blender untuk  memudahkan  dan memaksimalkan  proses  ekstraksi.  Proses  ekstraksi  dilakukan  dengan  metode  maserasi  yaitu  daun  ketapang dimasukkan  ke  dalam  botol  yang  berisi  etanol  70%  selama  24  jam  (Mukhriani,  2014).  Hasil  maserasi  tersebut disaring  menggunakan kertas  saring  hingga  diperoleh  filtrat.  Filtrat  dari  hasil  maserasi  diuapkan  menggunakan alat penguap putar vakum ( rotary evaporator ) dengan kecepatan 200 rpm pada suhu 50°C hingga menghasilkan ekstrak pekat.

## 2.2 Preparasi Sampel Baja
Preparasi  sampel  baja  dilakukan  dengan  memotong  baja  AISI  1018  dengan  ukuran  5  mm х 5  mm х 5  mm sebanyak  18 buah.  Setelah  itu,  permukaan  baja  dibersihkan  dan  dihaluskan  menggunakan  kertas  amplas  400, 800  dan  2000  grid  untuk  menghilangkan  kotoran  dan  bekas  goresan  pada  saat  pemotongan.  Kemudian  baja tersebut dimasukkan ke dalam aseton untuk membersihkan kotoran yang menempel pada baja. Baja ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui massa awal sebelum pengkorosian.

## 2.3 Pemberian Kode Sampel
Kode sampel yang digunkan untuk memudahkan penyajian dan analisis data ditunjukkan pada Tabel 1 .
Nurini  U,  Suka  E G  dan  Marjunus  R,  2022, Pengendalian  Laju  Korosi  Baja Aisi 1018 Dalam  Medium  Korosif NaCl 3%  Menggunakan  Inhibitor  Ekstrak  Daun  Ketapang ( Terminalia catappa L. ), Journal of Energy, Material, and Instrumentation Technology , Vol. 3 No. 1, 2022
Tabel 1. Kode Sampel.
No Kode Sampel Keterangan 1. AI1018-6-0-1 Waktu Perendaman 144 jam pada inhibitor ekstrak daun ketapang 0% pengulangan 1 2. AI1018-6-0-2 Waktu Perendaman 144 jam pada inhibitor ekstrak daun ketapang 0% pengulangan 2 3. AI1018-6-0-3 Waktu Perendaman 144 jam pada inhibitor ekstrak daun ketapang 0% pengulangan 3 4. AI1018-6-2-1 Waktu Perendaman 144 jam pada inhibitor ekstrak daun ketapang 2% pengulangan 1 5. AI1018-6-2-2 Waktu Perendaman 144 jam pada inhibitor ekstrak daun ketapang 2% pengulangan 2 6. AI1018-6-2-3 Waktu Perendaman 144 jam pada inhibitor ekstrak daun ketapang 2% pengulangan 3 7. AI1018-6-4-1 Waktu Perendaman 144 jam pada inhibitor ekstrak daun ketapang 4% pengulangan 1 8. AI1018-6-4-2 Waktu Perendaman 144 jam pada inhibitor ekstrak daun ketapang 4% pengulangan 2 9. AI1018-6-4-3 Waktu Perendaman 144 jam pada inhibitor ekstrak daun ketapang 4% pengulangan 3
10. AI1018-6-6-1 Waktu Perendaman 144 jam pada inhibitor ekstrak daun ketapang 6% pengulangan 1 11. AI1018-6-6-2 Waktu Perendaman 144 jam pada inhibitor ekstrak daun ketapang 6% pengulangan 2 12. AI1018-6-6-3 Waktu Perendaman 144 jam pada inhibitor ekstrak daun ketapang  6% pengulangan 3 13. AI1018-6-8-1 Waktu Perendaman 144 jam pada inhibitor ekstrak daun ketapang 8% pengulangan 1 14. AI1018-6-8-2 Waktu Perendaman 144 jam pada inhibitor ekstrak daun ketapang 8% pengulangan 2 15. AI1018-6-8-3 Waktu Perendaman 144 jam pada inhibitor ekstrak daun ketapang 8% pengulangan 3 16. AI1018-6-10-1 Waktu Perendaman 144 jam pada inhibitor ekstrak daun ketapang 10% pengulangan 1
17. AI1018-6-10-2 Waktu Perendaman 144 jam pada inhibitor ekstrak daun ketapang 10% pengulangan 2
18. AI1018-6-10-3 Waktu Perendaman 144 jam pada inhibitor ekstrak daun ketapang 10% pengulangan 3

## 2.4 Pembuatan Larutan Medium Korosif NaCl 3%
Untuk  mendapatkan  larutan  NaCl  3%  dilakukan  dengan  pengenceran  NaCl  menggunakan  penambahan aquades.  Pengenceran  dilakukan  dengan  cara  memasukkan  larutan  NaCl  3  ml  dan  dilarutkan  dengan  aquades sebanyak 97 ml ke dalam gelas kimia.

## 2.5 Pembuatan Larutan Inhibitor
Untuk  mendapatkan  larutan  inhibitor  konsentrasi  2%  dilakukan  dengan  memasukkan  larutan  inhibitor ekstrak daun ketapang 2 ml dan dilarutkan dengan aquades sebanyak 98 ml ke gelas kimia.

## 2.6 Pengujian
Dalam tahap ini 18 sampel baja direndam inhibitor ekstrak daun ketapang dengan konsentrasi 0%, 2%, 4%, 6%, 8%, dan 10% dalam medium korosif NaCl 3% dengan waktu  perendaman 144 jam. Setelah itu sampel yang telah  direndam  dalam  medium  korosif  dengan  inhibitor  lalu  dibiarkan  kering.  Selanjutnya  ditimbang  untuk mengetahui  massa  akhir  sampel.  Kemudian  dilakukan  perhitungan  laju  korosi  dengan  menggunakan  metode kehilangan berat.

## 2.7 Karakterisasi
Pada  tahap  ini  sampel  yang  telah  direndam  kemudian  dikarakterisasi  menggunakan Scanning  Electron Microscopy (SEM) yang  dilengkapi  dengan Energy  Dispersive  Spectroscopy (EDS)  untuk  mengetahui  struktur permukaan  sampel  dan  melihat  unsur-unsur  kimia  yang  ada  pada  sampel,  serta X-Ray    Diffraction (XRD)  yang bertujuan untuk mengetahui fasa yang terbentuk pada sampel.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Pada penelitian ini diperoleh data penelitian berupa luas permukaan ( A ) dan pengurangan massa seperti yang ditunjukkan  Tabel  2.  Luas  permukaan  diperoleh  dari  pengukuran  baja  AISI  1018  berupa p (mm), l (mm),  dan t (mm) menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,1 mm. Kemudian menghitung pengurangan massa dengan menimbang massa awal dan massa setelah perendaman sampel.

## 3.1. Laju Korosi
Nurini dkk, 2022/ J. Energy Mater. Instrum. Technol. Vol. 3 No. 1, 2022
Perhitungan  laju  korosi  dan  efisiensi  inhibitor  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  kehilangan berat yang ditunjukkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Pengurangan Massa Baja AISI 1018 dalam Larutan NaCl 3% Sampel Massa Awal (mg) Massa Akhir (mg) W (mg) AISI 1018-6-0 1121,2 ± 0,001 1015 ± 0,001 106,2 ± 0,002 AISI 1018-6-2 965,7 ± 0,001 879,9 ± 0,001 85,8 ± 0,002 AISI 1018-6-4 1048,7 ± 0,001 982,9 ± 0,001 65,8 ± 0,002 AISI 1018-6-6 905,9 ± 0,001 850 ± 0,001 55,9 ± 0,002 AISI 1018-6-8 1037,9 ± 0,001 995,8 ± 0,001 42,1 ± 0,002 AISI 1018-6-10 1061,2 ± 0,001 1029 ± 0,001 32,2 ± 0,002
Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa pada sampel yang ditambahkan inhibitor ekstrak daun ketapang dengan  konsentrasi  masing-masing  0%,  2%,  4%,  6%,  8%,  dan  10%  mengalami  perubahan  pengurangan  massa yang semakin kecil. Terjadinya perubahan pengurangan massa menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi inhibitor ekstrak daun ketapang yang digunakan, maka pengurangan massa semakin kecil. Hal ini membuktikan bahwa  ekstrak  daun  ketapang  berperan  baik  dalam  menghambat  laju  korosi  seperti  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh Ashari (2013) yang menyatakan bahwa penambahan ekstrak daun ketapang sebagai inhibitor pada baja yang dicelupkan dalam NaCl 3% dapat menurunkan laju korosi baja. Dari Gambar 1. menunjukkan bahwa laju  korosi  berbanding  terbalik  dengan  konsentrasi  inhibitor,  semakin  bertambahnya  konsentrasi  inhibitor  yang digunakan maka semakin menurun laju korosinya.
Gambar 1. Pengaruh konsentrasi inhibitor terhadap medium korosif NaCl 3%.
Setelah  dilakukan  perhitungan  laju  korosi  dilakukan  perhitungan  efisiensi  inhibitor  untuk  mengetahui  apakah ekstrak  daun  ketapang  efektif  dalam  menghambat  laju  korosi  baja  AISI  1018  dalam  medium  NaCl  3%.  Pada Gambar  2  menunjukkan  bahwa  efisiensi  inhibitor  berbanding  lurus  dengan  konsentrasi  inhibitor,  semakin bertambahnya  konsentrasi  inhibitor  yang  digunakan  maka  semakin  meningkat  pula  efisiensinya.  Hal  ini dikarenakan  daun  ketapang  mengandung  senyawa  tanin  yang  dapat  membentuk  senyawa  kompleks  dengan  Fe pada permukaan logam yang menghambat terjadinya korosi, sehingga laju korosi yang terjadi menurun. Selain itu, senyawa  kompleks  tersebut  akan  menghalangi  serangan  ion-ion  korosif  pada  permukaan  logam  sampai  batas optimum  inhibitor  (Widharto,  1999).  Ini  membuktikan  bahwa  senyawa  tanin  dapat  mencegah  korosi  (Mulyati, 2019).
Nurini  U,  Suka  E G  dan  Marjunus  R,  2022, Pengendalian  Laju  Korosi  Baja Aisi 1018 Dalam  Medium  Korosif NaCl 3%  Menggunakan  Inhibitor  Ekstrak  Daun  Ketapang ( Terminalia catappa L. ), Journal of Energy, Material, and Instrumentation Technology , Vol. 3 No. 1, 2022

## 3.2   Analisis XRD (X- Ray Diffraction )
Uji  XRD  digunakan  untuk  mengetahui  fasa  yang  terbentuk  dari  baja  AISI  1018.  Uji  XRD  ini  dilakukan  dengan panjang gelombang sebesar 1,54060 Å . Berikut merupakan hasil difaktogram analisis XRD yang akan ditunjukkan pada Gambar 3.
Gambar 3. Difraktogram analisis XRD: (a) sampel 6-0, (b) sampel 6-4, (c) sampel 6-10 Sampel  yang  diujikan  berdasarkan  Gambar  3  yaitu  sampel  6-0,  sampel  6-4,  dan  sampel  6-10.  Hasil  yang diperoleh yaitu terdapat puncak-puncak tajam yang menunjukkan bahwa terdapat fasa kristal. Untuk mengetahui fasa  yang  terbentuk  dilakukan  analisis  kualitatif  terhadap  hasil  XRD  dengan  metode search  match analysis /metode pencocokan data yang diperoleh dengan pangkalan data PDF.
Dari Gambar 3 dapat dilihat ada sampel 6-0 puncak Fe(110) mempunyai puncak paling rendah dibandingkan sampel  lainnya.  Hal  ini  dikarenakan  sampel  6-0  berada  pada  lingkungan  korosif  dan  tanpa  proteksi  inhibitor sehingga mengakibatkan sampel menjadi terkorosi. Bila dibandingkan dengan hasil analisis XRD pada Gambar 3 sampel 6-10 terdapat kenaikan intensitas pada puncak Fe(110). Hal ini dikarenakan tanin yang bersifat adsorben melapisi permukaan baja untuk mencegah perpindahan ion-ion korosif, sehingga sampel 6-4 memiliki intensitas puncak Fe(110) yang lebih tinggi dibandingkan sampel 6-0. Sampel 6-10 ini menggunakan konsentrasi inhibitor paling  tinggi,  maka  dari  itu  sampel  ini  memiliki  intensitas  puncak  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  2  sampel sebelumnya  yang  memiliki  konsentrasi  inhibitor  yang  lebih  rendah.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dari  uji karakterisasi  yang  telah  dilakukan  sesuai dengan  perhitungan  laju korosi  yang  telah dilakukan  bahwa  semakin rendah nilai laju korosinya maka puncak fasa kristal (Fe) dalam grafik XRD semakin tinggi.

## 3.3 Analisis SEM dan EDS
Karakterisasi SEM ( Scanning Electron Microscopy ) yang dilengkapi EDS ( Energy Dispersive Spectroscopy ) dilakukan untuk mengetahui struktur mikro dan unsur yang terbentuk dari produk korosi.
Nurini dkk, 2022/ J. Energy Mater. Instrum. Technol. Vol. 3 No. 1, 2022
Gambar 4 .  Hasil analisis SEM dengan perbesaran 1000 х : (a) sampel 6-0, (b) sampel 6-4, (c) sampel 6-10.
Berdasarkan  Gambar  4  terlihat  bahwa Gambar  4a. terjadi  korosi  paling  parah  dimana  terdapat  gumpalan serta lubang-lubang hitam yang lebih dalam. Sedangkan pada Gambar 4.c terjadi korosi, namun hanya berbentuk goresan dan sedikit gumpalan yang terlihat lebih kecil. Hal ini juga diperkuat dengan hasil EDS dimana puncak Fe pada  sampel  6-0  terlihat  paling  rendah  dibandingkan  sampel  lainnya.  Hasil  SEM  sampel  6-10  ini  memperkuat hasil perhitungan efisiensi inhibitor dimana pada sampel 6-10 yang memiliki efisiensi tertinggi. Hasil analisis EDS ditunjukkan pada Gambar 5 dan Tabel 2.
(a) (b) (c)
Gambar 5 .  Hasil analisis EDS: (a) sampel 6-0, (b) sampel 6-4, (c) sampel 6-10.
Nurini  U,  Suka  E G  dan  Marjunus  R,  2022, Pengendalian  Laju  Korosi  Baja Aisi 1018 Dalam  Medium  Korosif NaCl 3%  Menggunakan  Inhibitor  Ekstrak  Daun  Ketapang ( Terminalia catappa L. ), Journal of Energy, Material, and Instrumentation Technology , Vol. 3 No. 1, 2022
Tabel 3. Hasil analisis EDS. Unsur Persentase(%) AISI-6-0 AISI-6-4 AISI-6-10 Fe 41,05 68,11 75,43 O 0 6,96 0 6,61 4,49 C 51,32 24,27 18,89 Cr 0 0,45 0 0,21 0 0,07 Si 0 0,19 0 0,53 0 0,74 Al 0 0,03 0 0,28 0 0,37
Pada Tabel 3 menunjukkan unsur – unsur yang terbentuk pada sampel antara lain besi (Fe), karbon (C), crom  (Cr),  silikon  (Si),  aluminium  (Al),  dan  oksigen  (O).  Unsur  dengan  konsentrasi  tertinggi  yaitu  Fe,  karena  Fe sebagai  unsur  utama  penyusun  baja.  Berdasarkan  Tabel  2  masing – masing  sampel  memiliki  perbandingan komposisi kadar unsur yang berbeda. Sampel 6-10 memiliki kadar unsur Fe tertinggi dibandingkan sampel lain. Sampel  dengan  konsentrasi  inhibitor  0%  yaitu  sampel  6-0  memiliki  kadar  unsur  Fe  yang  paling  rendah dibandingkan  dengan  sampel  lainnya.  Sedangkan  sampel  6-4  dengan  konsentrasi  inhibitor  4%  memiliki  kadar unsur  Fe  lebih  rendah  dibandingkan  sampel  6-10  dengan  konsentrasi  10%.  Hasil  analisis  EDS  menunjukkan sampel  6-0  dan  6-4  memiliki  kadar  unsur  O  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  sampel  6-10.  Hal  ini berbanding  lurus  dengan  hasil  analisis  SEM  yang  diperoleh  pada  gambar  4.  Kadar  unsur  O  ini  mengakibatkan reaksi  oksidasi  pada  unsur  Fe  dan  unsur  pengotor  lainnya  yang  kemudian  membentuk  senyawa  hasil  produk korosi. Kehadiran oksigen menandakan telah terjadi korosi, dimana oksigen diperoleh dari udara yang berdifusi ke dalam air yang akan meningkatkan laju korosi pada baja (Sumarji, 2011).

## 4.  Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa inhibitor ekstrak daun ketapang terbukti efisien  dalam  menghambat  korosi,  karena  semakin  tinggi  konsentrasi  yang  digunakan  maka  laju  korosinya semakin  berkurang.  Dan  Efisiensi  inhibitor  ekstrak  daun  ketapang  berbanding  terbalik  dengan  laju  korosinya, semakin  rendah  nilai  laju  korosinya  maka  nilai  efisiensinya  semakin  tinggi.  Efisiensi  tertinggi  dari  inhibitor ekstrak daun ketapang dalam medium korosif NaCl 3% terdapat pada sampel 6-10 dengan konsentrasi 10% yaitu sebesar  69,9%.  Hal  ini  diperkuat  dengan  hasil  analisis  SEM  yang  menunjukkan  sampel  6-10  memiliki  produk korosi  berupa  gumpalan  dan  goresan  yang  lebih  sedikit  dibandingkan  sampel  lainnya,  hasil  analisis  EDS  juga memperlihatkan sampel 6-10 memiliki kandungan Fe yang lebih tinggi. Hal ini juga dibuktikan pada hasil analisis XRD  yang  menunjukkan  bahwa  fasa  yang  terbentuk  adalah  Fe  murni  dengan  puncak  sampel  6-10  lebih  tinggi dibandingkan sampel lainnya.

## 5. Daftar Pustaka
Amstead, B.H. 1993. “Teknologi Mekanik.” ed. Sriati Djaprie. Jakarta: Erlangga.
Annegowda, H. V. et al. 2010. “Evaluation of Phenolic Content and Antioxidant Property of Hydrolysed Extracts of Terminalia Catappa L. Leaf.” Asian Journal of Plant Sciences .
Favre, M., and D. Landolt. 1993. “The Influence of Gallic Acid on the Reduction of Rust on Painted Steel Surfaces.” Corrosion Science .
Hagerman,  Ann  E.,  Mary  E.  Rice,  and  Nicole  T.  Ritchard.  1998.  “Mechanisms  of  Protein  Precipitation  for  Two Tannins, Pentagalloyl Glucose and Epicatechin16 (4→8) Catechin (Procyanidin).” Journal of Agricultural and Food Chemistry .
Hermawan, Beni. 2007. Bahan Alam Sebagai Alternatif Inhibitor Korosi . Jakarta: Erlangga.
Jones, D A, and Robert Walker. 2013. “Principles and Prevention of Corrosion: Pearson New International Edition.” Materials & Design .
Mukhriani. 2014. “Esktraksi Pemisahan Senyawa Dan Identifikasi Senyawa Aktif.” journal Kesehatan .
Nanualaitta,  Nevada  J. M.,  and  Eka  R.  M.  A.  P.  Lillipaly.  2012.  “Analisa  Sifat  Kekerasan  Baja  St -42  Dengan Pengaruh  Besarnya  Butiran  Media  Katalisator  (Tulang  Sapi/  CaCO3)  Melalui  Proses  Pengarbonan  Padat (Pack Carburizing).” Teknologi .
Soeharto, Imam. 1999. Penerbit Erlangga Manajemen Proyek (Dari Konseptual Sampai Operasional) .
Trethewey, K. R and Chamberlain, J. 1991. Jurnal Matematika Dan Sains Korosi Untuk Mahasiswa Dan Rekayasa .
Wahyuni, M, D Djamas, and Ratnawulan. 2013. “Pengaruh Waktu Perendaman Baja Dengan Ekstrak Buah Pinang
Nurini dkk, 2022/ J. Energy Mater. Instrum. Technol. Vol. 3 No. 1, 2022
Dan HCl Terhadap Laju Korosi Dan Potensial Logam.” Jurnal Pillar Of Physics 2: 59 – 67.
Widharto, Sri. 1999. “Karat Dan Pencegahannya.” Jakarta: Pradnya P aramitha.